INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8314-8321 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Korelasi Campuran 1:2:3 terhadap Kuat Beton dengan FAS (Faktor Air Semen) yang Berbeda
Johan Oberlyn Simanjuntak 1 ✉ , Diana Suita 2 , Simon Petrus Simorangkir 3 , Nurvita Insani M.
Simanjuntak 4 , Grace Aprilia Simangunsong 5
(1)(4)(5) Universitas HKBP Nommensen, (2) Universitas Harapan Medan, (3) Universitas

## Asahan
Email: oberlyn. simanjuntak@yahoo.co.id 1 ✉

## Abstrak
Menurut SK.SNI.T – 15 – 1990 – 03 : 1, beton sebagai canpuran antara semen Portland atau semen hidrolik  yang  lainnya,  agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air  dengan  atau  tanpa  bahan  campuran tambahan membentuk massa padat. Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang berbeda faktor  air  semen  (FAS)  terhadap  nilai  kuat  tekan  beton.  Adapun  metode  yang  digunakan  adalah metode trial and error (coba-coba) di laboratorium kampus. Alat yang dipakai adalah Controls Milano- Italy.  Sedangkan  pembuatan  benda  uji  silinder  dengan  sampel  sebanyak    36  benda  uji  dengan  3 kategori variasi yaitu: satu variasi sebanyak 12 benda uji, dan pelaksanaan perawatan beton selama 28 hari.    Pengujian  kuat  tekan  beton  dilaksanakan  pada  keadaan  beton  pada  umur  28  hari..    Hasil penelitian diperoleh pengaruh faktor air semen  dengan hasil kuat tekan beton berbeda dengan  hasil yaitu : FAS 0,45 =  24,70  Mpa, FAS 0,48 =  24,37 Mpa, dan FAS 0,51  =  23,99 Mpa. Diperoleh hasil pengujian slump test yaitu : FAS 0,45 = 10 cm, FAS 0,48 = 10,5 cm dan FAS 0,51 = 11 cm.
Kata Kunci: Slump Test,  Kuat Tekan Beton, FAS (Faktor Air Semen)

## Abstract
According to SK.SNI.T – 15 – 1990 – 03 : 1, concrete is a mixture of Portland cement or other hydraulic cement, fine aggregate, coarse aggregate and water with or without additional admixtures to form a solid mass. This research is to determine the influence of different cement water factors (FAS) on the compressive  strength  value  of  concrete.  The  method  is  used    the  trial  and  error    in  the  campus laboratory. The equipment  is used  Controls Milano-Italy. Meanwhile, making cylindrical test objects with a sample of 36 test objects with 3 categories of variations, i.e. : one variation with 12 test objects, and undertake concrete curing for 28 days. Concrete compressive strength testing was undertaken on the condition of the concrete at the age of 28 days. The research results shows that the influence of the cement water factor is different with the results of concrete compressive strength, i.e.: FAS 0.45 = 24.70 Mpa, FAS 0.48 = 24.37 Mpa , and FAS 0.51 = 23.99 Mpa. The slump test results  are obtained i.e.: FAS 0.45 = 10 cm, FAS 0.48 = 10.5 cm and FAS 0.51 = 11 cm.
Keywords: Slump Test, Compressive Strength of Concrete, FAS (Water Cement Factor)

## PENDAHULUAN
Menurut SK. SNI T – 15 – 1990 -03: 1, beton sebagai campuran antara semen portland atau semen hidrolik yang lainnya, agregat halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa bahan  campuran  tambahan  membentuk  massa  padat.    Berbagai  komposisi  bahan campuran  beton  akan  dihasilkan  mutu  beton  yang  berbeda-beda.  Mutu  beton  dapat dikategorikan yaitu :
1. Beton mutu normal adalah beton yang yang mempunyai nilai kuat tekan 17,5-40 Mpa atau 200- 500 kg/cm²,
2. Beton mutu tinggi, yaitu beton dengan kuat tekan antara 40-80 Mpa atau 500-800 kg/cm²,
3. Beton mutu sangat tinggi yaitu beton dengan kuat tekan diatas 80 Mpa atau lebih besar 800 kg/cm² (Tjokrodimulyo, 2004).
Bahan  beton  dalam  keadaan  pengujian  tertentu,  jumlah  air  semen  yang  dipakai menentukan kuat tekan beton, selama campuran cukup plastis dan mudah dilaksanakan. Penggunaan air adalah agar terjadi hidrasi yaitu reaksi kimia antara semen dan air yang menyebabkan campuran ini menjadi keras  dan untuk bereaksi dengan semen, air yang diperlukan sekitar 25-30 % dari berat semen atau disebut dengan Faktor Air Semen (FAS), namun kenyataannya jika nilai Faktor Air Semen (FAS) kurang dari 0,35 adukan beton sulit dikerjakan  sehingga  prakteknya  pembuatan  beton  nilai  FAS  berkisar  antara  0,4  sampai dengan  0,6.  Kelebihan  air  ini  diperlukan  sebagai  pelumas  agar  adukan  beton  dapat dikerjakan,  sehingga  semakin  banyak  air  untuk  pelumas  maka  makin  memberikan
kemudahan dalam pengerjaan beton tetapi menyebabkan berkurangnya kekuatan beton akibat poros (kandungan) ketika beton mengeras (Tjokrodimulyo, 2004). Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kuat tekan beton normal dengan menggunakan faktor air semen (FAS) yang berbeda ?
2. Bagaimana faktor air semen (FAS) dengan variasi 0,45; 0,48; dan 0,51 yang standart untuk beton ?

## METODE PENELITIAN
Dilaksanakan di Laboratorium Kampus Universitas HKBP Nommensen Medan. Pada penelitian ini jumlah sampel yang ditentukan masing-masing 3 sampel tiap varian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Table 1. Jumlah sampel Variasi (Fas) Jumlah Pengujian Jumlah Benda Uji 28 Hari 0,45 12 12 0,48 12 12 0,51 12 12 Jumlah Benda Uji 36

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Bahan Pengikat Table 2. Hasil Pengujian Bahan Pengikat No Pengujian Satuan Nilai Standard  Hasil Perhitungan Keterangan 1 Kehalusan semen % < 22 13,5 Terpenuhi 2 Berat Jenis Semen - 3,1 - 3,3 3,14 Terpenuhi 3 Konsistensi Normal Semen % 26 - 29 28 Terpenuhi 4 Pengikat Awal Semen Menit 45 - 360 120 Terpenuhi
Table 3. Kebutuhan Material Penyusun Beton
No Jenis Beton Nilai Slump Test  (cm) 1 Beton Faktor Air Semen 0,45 10 cm 2 Dengan Faktor Air Semen 0,48 10,5 cm 3 Dengan Faktor Air Seman 0,51 11 cm Hasil Pengujian Slump  Test
Table 4. Hasil Pengujian Slump Test No Jenis Sampel Komposisi Campuran Beton Untuk 12 Silinder Air (Kg) Semen (Kg)  Pasir (Kg) Kerikil (Kg) 1 Beton dengan faktor air semen 0,45 11,26 24,82 49,56 74,4 2 Beton dengan faktor air semen 0,48 11,76 24,72 49,44 74,16 3 Beton dengan faktor air semen 0,51 12,48 24,6 49,2 73,8

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Table 5. Nilai kuat tekan beton denga Faktor Air Semen 0,45
No Umur (hari) Berat (kg) Kalibrasi Alat P (kN) (Terkoreksi) Luas (A) (mm 2 ) Fci (MPa) fcr (MPa) fcr-fci (MPa) (fcr-fci) ^ 2 sd (MPa) f'c (MPa) kN N a b c d e F G i k L m n o - - - - d*c e*1000 - f/g/h ∑ i/12 k-i 1^2 √ ( ∑ m/n- 1) k-(1,64*n)
1 28 12,85 0.9998 640  639.87  639872 17662.5 36.23 31.27 -4.95 24.53 4.01 24.70 2
13 640  639.87  639872 36.23 -4.95 24.53 3 12,80 500  499.90  499900 28.30 2.97 8.83 4 12,50 490  489.90  489902 27.74 3.54 12.52 5 12,95 640  639.87  639872 36.23 -4.95 24.53 6 12,60 490  489.90  489902 27.74 3.54 12.52 7 12,45 490  489.90  489902 27.74 3.54 12.52 8 12,75 620 619.88 619876 35.10 -3.82 14.60 9 12,60 500  499.90  499900 28.30 2.97 8.83 10 12,50 490  489.90  489902 27.74 3.54 12.52 11 12,50 490  489.90  489902 27.74 3.54 12.52 12 13 640  639.87  639872 36.23 -4.95 24.53
Table 6. Nilai Kuat Tekan Beton Dengan Faktor Air Semen 0,48
No Umur (hari) Berat (kg) Kalibrasi Alat P(kN) (Terkoreksi) Luas (A) (mm 2 ) Fci (MPa) fcr (MPa) fcr-fci (MPa) (fcr-fci) ^ 2 sd (MPa) f'c (MPa) kN N a b c d e F g i k L m n o - - - - d*c e*1000 - f/g/h ∑ i/12 k-i 1^2 √ ( ∑ m/n- 1) k-(1,64*n)
1 28 12,95 0.9998 640 639.87  639872 17662.5 36.23 31.51 -4.72 22.25 4.36 24.37
2 12,45 480 479.90  479904 27.17 4.34 18.83 3 12,50 480 479.90  479904 27.17 4.34 18.83 4 13 640 639.87  639872 36.23 -4.72 22.25 5 12,90 620 619.88 619876 35.10 -3.59 12.85 6 12,45 480 479.90  479904 27.17 4.34 18.83 7 12,40 480 479.90  479904 27.17 4.34 18.83 8 13 640 639.87  639872 36.23 -4.72 22.25 9 13,90 620 619.88 619876 35.10 -3.59 12.85 10 12,50 480 479.90  479904 27.17 4.34 18.83 11 12,40 480 479.90  479904 27.17 4.34 18.83 12 13 640 639.87  639872 36.23 -4.72 22.25

## Table 7. Nilai kuat tekan beton dengan Faktor Air Semen 0,51
No Umur (hari) Berat (kg) Kalibra Alat P(kN) (Terkoreksi) Luas (A)
(mm 2 ) Fci (Mpa) fcr (Mpa) fcr-fci (Mpa) (fcr- fci) ^ 2 sd (Mpa) f'c (Mpa) kN N a b c d e F g i k L m n o - - - - d*c e*1000 - f/g/h ∑ i/12 k-i 1^2 √ ( ∑ m/n- 1) k-(1,64*n)
1 28 13 0.9998 640 639.87  639872 17662.5 36.23 31.56 -4.67 21.81 4.62 23.99 2 12,90 640 639.87  639872 36.23 -4.67 21.81 3 12,35 470 469.91  469906 26.60 4.95 24.53 4 12,70 510 509.90  509898 28.87 2.69 7.23 5 12,35 470 469.91  469906 26.60 4.95 24.53 6 12,40 470 469.91  469906 26.60 4.95 24.53 7 12,90 630 629.87  629874 35.66 -4.10 16.84 8 12,40 470 469.91  469906 26.60 4.95 24.53 9 12,85 640 639.87  639872 36.23 -4.67 21.81 10 13 640 639.87  639872 36.23 -4.67 21.81 11 12,40 470 469.91  469906 26.60 4.95 24.53 12 13 640 639.87  639872 36.23 -4.67 21.81
Dari hasil kuat tekan bebon normal dapat dilihat pada tabel 8 :
Table 8. Perbandingan Kuat Tekan Beton Normal No.  FAS  Nilai Kuat Tekan Beton f’c (MPa) 1.  0,45 24,70 2.  0,48 24,37 3.  0,51 23,99
Gambar 1. Grafik kuat tekan beton normal
Hasil pengujian kuat tekan beton normal, dimana hasil kuat tekan yang cenderung menurun. Hasil nilai yang terendah pada faktor air semen (FAS) yang memiliki kandungan (proporsi) campuran FAS 0,51 dengan nilai kuat tekan 23,99 Mpa dan nilai kuat tekan yang tinggi terdapat  pada FAS 0,45 dimana memiliki nilai  sebesar 24,70 Mpa. Ini  disebabkan karena  kandungan  (proporsi)  faktor  air  semen  (FAS)    yang  semakin  bertambah  dan mengakibatkan pada saat pelaksanaan  pengujian kuat tekan, dan mempunyai hasil  nilai kuat tekan beton akan terjadi  penurunan.
Nilai Kuat Tekan , 0.45, 24.7 Nilai Kuat Tekan , 0.48, 24.37 Nilai Kuat Tekan , 0.51, 23.99 Grafik Nilai Kuat Tekan Beton dengan Menggunakan Faktor Air Semen Bervariasi
0.45 0.48 0.51 Faktor Air Semen Ku at T ek an Bet on f'c ( M Pa)

## KESIMPULAN
Hasil hasil yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan Pengaruh kuat tekan beton dengan faktor air semen (FAS) yang berbeda diperoleh hasil pengujian  FAS 0,45 sebesar 24,70 Mpa, FAS 0,48 = 24,37 Mpa, dan FAS 0,51 = 23,99 Mpa . Hasil pengujian slump test yang telah dilakanakan diperoleh nilai slump test FAS 0,45 = 10 cm, FaS 0,48 = 10,5 cm, dan FAS 0,51 = 11 cm. Maka diperoleh, semakin rendah nilai faktor air semennya (FAS) maka nilai tekan kuat beton semakin tinggi. Dan  sebaliknya semakin tinggi nilai faktor air semennya (FAS)  maka nilai kuat tekan beton semakin rendah, menurun. Adapun saran yang diberikan yaitu agar dilaksanakan penelitian selanjutnya dengan sumber quarry yang berbeda dengan kandungan (proporsi) yang tidak berubah (tetap).

## DAFTAR PUSTAKA
Alizar,  (2009). Teknologi  Bahan  Konstruksi,      Penerbit  Pusat  Pengembangan  UMB,  Universitas Mercu Buana
America Standart Testing And Material C 191-04. 2004, Standart Test Method for Time Of Setting Of Hydraulic Cement By Vivat Needle, ASTM Internasional.
Badan  Standarisasi  Nasional  03-1971-1990, Metode  Pengujian  Kadar  air  Agregat.  Jakarta, Indonesia.
Badan  Standarisasi  Nasional  03-2834-2000, Tata  Cara  Pembuatan  Campuran  Beton  Normal. Jakarta, Indonesia.
Badan Standarisasi Nasional Indonesia S-04-1998-F, Spesifikasi Bahan Bagunan Bagian A ( Bahan Bangunan Bukan Logam). Jakarta. Indonesia.
Badan  Standarisasi    Nasional  Indonesia  T-15-1990-03  :  2. Tata  Cara  Pembuatan    Rencana Campuran Beton Normal. Jakarta, Indonesia.
Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia  SK  SNI  M-14-1989-E, Metode  Pungujian  Kuat  Tekan Beton.Jakarta, Indonesia.
Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia  03-1968-1990, Analisa  Saringan    Halus  dan kasar.Jakarta.Indonesia.
Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia  03-2531-1991, Metode  Pengujian  Berat  Jenis  Semen Portland. Jakarta. Indonesia.
Badan Standarisasi Nasional Indonesia 15 – 2049-2004, Semen Portland. Jakata.Indonesia. 1990;6-
8
Badan Standarisasi Nasional Indonesia 1970 ; (2008), Cara Uji Dan Penyerapan Air Agregat Halus. Jakarta.Indonesia.
Departemen Pekerjaan Umum, (1989). LPMB. Tata Cara Rencana Pembuatan  Campuran Beton Normal, SK SNI T-15-1990-3, DepertemenPekerjaan Umum, Bandung.
M  Hadi  H,  ST.  (2020). Faktor – Faktor  Yang  Menentukan  Proporsi  Campuran  Beton,    Jakarta.
Indonesia.
Mulyono ,Tri. (2004). Teknologi Beton. CV ANDI OFFSET. Jakarta.